■456 CoQUiLiiAT. — Courx élémenlairc sur la fabrication 



l'état pâteux. Les fondein-s appellent relever la sole , l'opi-raiioii ol- 

 fectui'e par ee premier brassage. 



On prévient l'oxidalioii de la fonte en projetant de temps en 

 temps sur le bain un peu de menu coke ou de charbon de bois qui 

 sert en même temps à le réchauffer en brûlant. Il faut projeter du 

 charbon chaque l'ois (|u'on ouvre le fourneau. Le brassage étant 

 ternjjné , on referme aussiiùi la porte de brassage et ou la Iule avec 

 du sable argileux. 



La surface tlu bain se recouvre toujours plus ou moins de lai- 

 tiers, qui proviennent principalement du fourneau, et de la fonte 

 elle-même. Il faut éviter qu'il y en ait trop à la surface du bain, 

 ils empêcheraient la llamme de chauffer le métal. On les retire par 

 la porte de brassage. On les coagule pour les enlever plus facile- 

 ment, m répandant un peu de sable blanc sur le fourneau : le lai- 

 tier refroidi subitement se prend en une masse pâteuse qu'on en- 

 iraine sans peine avec un rable. On peut laisser sur le métal une 

 couche rainée de laitier , qui , sans s'opposer trop sensiblement à 

 l'action de la chaleur, empêche la décarburation de la fonte. 



Le brassage a l'avantage de mélanger les fontes et de les rendre 

 homogènes; mais il refroidit le fourneau. Il faut donc éviter de le 

 faire durer trop longtemps et il faut se hâter de refermer le four- 

 neau hermétiquement. 



On reconnaît que la fonte est suffisamment chaude quand elle 

 parait três-fluide et qu'elle est étincelante. 



11 est difficile de bien en juger par la couleur seulement. 



Il est bien vrai que la fonte liquéfiée est d'autant plus blanche 

 qu'elle est plus chaude , mais elle présente des nuances qui dépen- 

 dent de sa nature : ainsi, à température égale, la fonte grise est plus 

 rouge que la fonte blanche. 



article it. 



couiCe des canons. 



Il est temps de couler quand la fonte commence à éiinceler. Une 

 fusion trop prolongée brûle le métal, détermine un commence- 

 ment d'affinage, rend la fonlc moins liquide et même peut l'ame- 

 ner à l'état pâteux. Dans ces circonsiances, les moules se rempli- 

 raient difficilement , la fonte se figerait promptement, le moial se- 

 rait dur et cassant après le refruidisi>ement. 



